42 LA NATURALEZA 



de cobalto (arseniato de cobalto), que es un carácter empírico que sirve para 

 reconocerlo. 



El ejemplar mencionado, según indiqué ya, proviene de una mina anti- 

 gua de Zapotlan, vuelta á trabajar ahora con el objeto de explotar la galena 

 argentífera que constituye la masa principal del criadero. 



No teniendo noticia de que ningún mineral de cobalto se haya reconocido 

 en nuestro país hasta ahora, y deseando tener la honra de presentar algún 

 trabajo á esa respetable Sociedad, me ha parecido conveniente informarle, 

 por medio de este corto artículo, de la existencia del arseniuro de cobalto en 

 nuestra República. 



Colegio del Estado de Guanajuato, Diciembre de 1874. 



GALENA SELENlFERA 



POR EL SR. D. SEVERO NAVIA. 



Hace un año que el inteligente naturalista, Dr. D. Alfredo Dugés, regaló 

 á la colección Mineralógica de este Colegio, del cual es digno profesor de 

 Zoología y Botánica, algunas muestras de minerales, procedentes de las mi- 

 nas de este Estado; la mayor parte de ellas del género plata. Al clasificar- 

 las, encontré un ejemplar de galena, que sometí á varias pruebas químicas, 

 no obstante de que sus caracteres exteriores convenían con los de esa espe- 

 cie; pero la circunstancia de presentar poco lustre y un color gris negruzco 

 en algunas partes de su superficie, me hicieron sospechar que no debia ser 

 un simple sulfuro de plomo. Mi presunción quedó confirmada, pues en el 

 tratamiento al soplete á que la sujeté, reconocí que contenia selenio. 



Los caracteres que presenta la referida galena, como lo manifiesta el ejem- 

 plar que tengo el honor de remitir á esa ilustrada Sociedad, son los si- 

 guientes: 



En masas: su superficie es de lustre metálico y de color gris de plomo 

 común, excepto en algunas partes en que es gris de plomo negruzco, casi 

 negro de hierro y de poco lustrosa á mote; en la fractura reciente, lustrosa y 

 del mismo color gris de plomo común; textura hojosa de triple crucero rec- 

 tangular; fragmentos cúbicos; dureza de 3,5 en la escala deBreithaupt; con- 

 serva el lustre en la raspadura, y el color del polvo es gris de hierro; poco 

 dócil y quebradiza; peso específico, 7,5(3. 



Pulverizada y calentada en un tubo cerrado por un extremo, da olor sul- 

 furoso marcado, y de coles podridas poco perceptible. Se obtiene con difi- 



